— 60 — 



P der Endkantenwinkel von 127^8' und der Seitenkanten- 

 winkel von 123"16' ergiebt. Aufserdem führt er noch die 

 Formen ^UF- s/^P; s/^p. ^p. ooP2; OP; P^/g an und 

 giebt deren Winkel theils nach directer Beobachtung von 

 vom Rath, Rose etc., theils nach Berechnung. 



Von diesen Resultaten weichen nicht unbeträchtlich die 

 von Rinne*) erhaltenen ab, der aus seinen Messungen ein 

 Axenverhältnifs a : c = 1 : 1,621934 berechnete. Jedoch kann 

 diese Abweichung von einer etwas anderen Zusammensetzung 

 seines Materials herrühren, das aus dem Lerbacher Eisenhoh- 

 ofen bei Osterode stammt. Eine Analyse desselben ergab : 

 Si02 = 2,11 

 S = Spur 



FeaOs = 0,71 

 MnaOs = 0,20 

 ZnO = 97,60 

 100,62. 



Uebrigens hat sich Rinne weniger mit den geometrisch- 

 krystallographischen Eigenschaften des Zinkoxyds beschäftigt, 

 wie er ja auch nur die eine Combination oo P . P . P anführt, 

 sondern durch Untersuchung der Aetzfiguren nachzuweisen 

 versucht, dafs es hemimorph und nicht hemiedrisch sei. 



Aus diesem allen ergiebt sich, dafs der Zinkit noch 

 wenig bearbeitet ist und noch ein ziemliches Feld der Thä- 

 tigkeit hier offen steht. Deshalb unternahm ich, veranlafst 

 von meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Streng, 

 dem ich für seine freundliche Unterstützung hiermit meinen 

 Dank abstatte, in diesem Sommer eine Bearbeitung der ziem- 

 lich reichhaltigen Sammlung künstUcher Zinkoxyde des mine- 

 ralogischen Instituts. 



Das Material stammt meist aus Hohöfen der Herren 

 Buderus in der Umgegend von Giefsen. Es wurden daran 

 die Formen OP; ooP; c3oP2; P; V3P; V2P; '/3P; 2P und 

 mP2 beobachtet, von denen die fünf letzten noch nicht be- 

 kannt waren. 



*) Rinne, Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. 1884, Bd. II, S. 164. 



